431 AcAoiMiE 



mentation , re^ut parfaitement le poll , & 

 forma des outils d'lin bon ufage. 



II en fut de meme d'un morceau de fonte 

 blanche de Norberg de 7 ponce d'epaiffeur; 

 cependant I'acier fe trouva moins fin , & il 

 y avoit encore au centre un noyau non con- 

 vert!. La calamine, qui etoit auparavant d'un 

 jaune rougeatre , peu fenfible a I'aimant , etoit 

 devenue d'un gris cendre , etoit attir^e comme 

 de la pure limaille de fer , paroiffoit avoir 

 perdu ce qu'elle tenoit de zinc , & I'acide 

 nitreux I'attaquoit avec violence , prefque 

 comme le fer pur. 



La fonte grife devint egalement acier par 

 cette cementation , mais elle prefentoit quel- 

 ques traces de pellicule de fer a la furface. 

 Diverfes efpeces de fonte environnees de 

 la chaux blanche ou fleurs de zinc,& recou- 

 vertes d'argille, ont ete converties en acier 

 a leur furface , & il n'y avoit point de cal- 

 cination , quoique toutes les fleurs de zinc 

 euffent difparu. 



42°. Enfin, M. Rinman a effaye fur la fonte 

 le cement de plombagine , de cette fubftance , 

 qui , fuivant I'analyfe de M. Scheele , eft un 

 compofe de gas acide mephitiqiieSr de phlo- 

 giftique , tenant accidentellement un peu de 

 fer; il a mis un morceau de fonte d'environ 

 ~-^ de pouce d'^paiffeur, avec de la plomba- 

 gine pulverif^e dans un creufet bien lutte 

 au fourneau a vent. Quand le creufet a com- 

 mence a rougir , il a augment^ le feu , & I'a 

 tenu pendant deux heures au degre le plus 



I 



